950 St. Kreutz, 



Die Dispersion der Achsen ist infolge der staricen Eigen- 

 färbung des Minerals schlecht zu beobachten; doch scheint sie 

 sehr gering zu sein. Die Achse A scheint schwach f >p um a 

 dispergiert zu sein, an der Achse B ist es unmöglich, solche 

 Beobachtungen genauer zu machen, weil bei etwas größerer 

 Dicke in 45°-Stellung der Achsenpunkt nicht mehr schwarz 

 ist. An sehr dünnen Stellen konnte aber auch keine Dispersion 

 festgestellt werden. 



Es ist von Wichtigkeit, daß, während die eine Achse (.4) 

 sich normal verhält, die Achse B sehr deutlich die p. 902 

 beschriebene Erscheinung zeigt. 



Ich beschränkte mich hier nur auf die FeO-Bestimmung 

 und erhielt FeO 12-817o. Nach Reduktion durch Zn ergibt 

 sich aus der Differenz 2 •64% Ee.jOg; es wurden hier die 

 wegen Anwesenheit von TiO., notwendigen Vorsichtsmaß- 

 regeln^ nicht beobachtet und es sollte nur eine angenäherte 

 Schätzung des FcgOg-Betrages erzielt werden; der Versuch 

 wurde nicht wiederholt. Jedenfalls beweist dies, daß diese 

 Hornblende der von Stanley analysierten chemisch nahe 

 steht. 



Dem Aussehen nach, auch durch die Art des Vorkommens 

 ist dieser Hornblende die schwarze Hornblende von Pargas 

 ähnlich, welche dadurch auch interessant ist, daß zwischen ihr 

 und dem hellgrijnen Pargasit alle möglichen Übergangsglieder 

 vorzukommen scheinen, wie man aus der Farbe sowie dem 

 Schwanken der Analysenzahlen der Amphibole von Pargas 

 urteilen kann. 



Die Analysen dieser schwarzen Hornblenden zeigen einen 

 größeren FeO- und Fe.jOg-Gehalt, doch ist eine Identifikation 

 eben auf Grund dieses isomorphen \'erhaltens unmöglich. 

 Auch fehlen hier neuere Analysen. 



Es wurde also eine optische Untersuchung, ohne eine 

 chemische Analyse auszuführen, zwecklos und es wurde nur 



1 Nach Gooch und Newton (Am. Jour. of Sc, Vol. XXIII, 1907, 

 Nr. 137) braucht man nur, um das durch Zn reduzierte Titanoxyd wieder zu 

 oxydieren, die Lösung mit Wismutoxyd zu versetzen und filtrieren. Das FeO 

 wird dadurch nicht oxydiert. 



